## Analisis Perbandingan Kuat Tekan dan Kuat Tarik Beton SCC dengan Campuran Pasir Cilopang dan Pasir Cimalaka
Aditia Saparingga 1 , Dendi Yogaswara 2
Jurnal Konstruksi Institut Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@itg.ac.id
1 1711062@itg.ac.id
2 dendi.yogaswara@itg.ac.id
Abstrak – Beton mempunyai kuat tekan dan kuat tarik yang berbeda dipengaruhi oleh campuran agregat halus dan agregat kasar yang dipakai. Penggunaan beton SCC dengan campuran pasir Cilopang dengan beton SCC campuran pasir Cimalaka memiliki kuat tekan dan kuat tarik yang berbeda. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan kuat tekan dan kuat Tarik beton SCC dengan campuran pasir Cilopang dan pasir Cimalaka.  Penelitian ini menggunakan metode  berupa  eksperimen  atau  percobaan  di  laboratorium,  yaitu  dengan  melakukan  sebuah eksperimen  terhadap  sejumlah  benda  uji  untuk  membandingkan  antara  beton  SCC  dengan campuran  pasir  Cilopang  tambahan Superplasticizer dan  beton  SCC  dengan  pasir  Cimalaka tambahan Superplasticizer .  Total  sampel  keseluruhan  berjumlah  12  sampel  beton  silinder berdimensi  150  mm  x  300  mm  dengan  persentase  campuran cairan superplasticizer 1,8% dari total  volume  agregat  halus (Pasir)  dengan  umur  beton  7,  14,  dan  28  hari.  Beton  SCC  dengan campuran pasir Cilopang sebanyak 6 sampel dan beton SCC dengan campuran pasir Cimalaka sebanyak  6  sampel.  Dapat  disimpulkan,  hasil  dari  beton  SCC  yang  berumur  28  hari  dengan campuran pasir Cilopang untuk kuat tekan sebesar 26,07 MPa dan kuat tarik sebesar 3,027 MPa. Sedangkan beton SCC dengan campuran pasir Cimalaka untuk kuat tekan sebesar 23,21 MPa dan kuat tarik sebesar sebesar 2,708 MPa. Berdasarkan hasil kedua uji tekan dan uji tarik yang telah dilakukan  menunjukkan  bahwa  beton  SCC  dengan  campuran  pasir  Cilopang  lebih  unggul dibanding dengan beton SCC campuran pasir Cimalaka.
Kata  Kunci  – Beton  SCC;  Kuat  Tarik;  Kuat  Tekan;  Pasir  Cilopang;  Pasir  Cimalaka; Superplasticizer .

## I. PENDAHULUAN
Pasir  merupakan  salah  satu  bahan  bangunan  yang  paling  banyak  digunakan  mulai  dari  struktur  bangunan bagian  bawah  sampai  dengan  bagian  atas  struktur  bangunan.  Dalam  penggunaan  pasir,  penting  untuk mendapatkan  kualitas  bangunan  atau  sebagai  campuran  bahan  bangunan  [1].  Setiap  pasir  memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasir yang lainnya sesuai dengan tempat asalnya masing-masing [2]. Pasir Cilopang yang berada di Kabupaten Garut merupakan pasir yang berasal dari gunung Guntur. Sedangkan pasir Cimalaka merupakan pasir yang berasal dari erupsi gunung Tampomas yang berada di Kabupaten Sumedang. Beton diartikan sebagai bahan yang diperoleh dengan mencampurkan agregat kasar, agregat halus, semen, air, dan bahan tambah lain ( admixture ) [3].
Beton memadat mandiri (SCC) ialah beton yang tidak memerlukan getaran pada saat proses pelaksanaannya atau inovatif [4]. Pada beton diberikan campuran zat tambahan berupa superplasticizer yang bertujuan agar beton mengalir. Beton harus memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu filling ability, passing ability dan segregation
resistance [5]. Sedangkan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan kuat tekan dan kuat Tarik beton SCC dengan campuran pasir Cilopang dan pasir Cimalaka.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian yang digunakan pada skripsi ini menggunakan metode eksperimental, dimana untuk memberikan suatu  gambaran  mengenai  pengaruh  bahan  tambah  dengan  menggunakan Superplasticizer yang  dicampur terhadap kuat tekan dan tarik beton [6]. Peneliatan ini dibuat dengan melakukan sebuah eksperimen terhadap sejumlah benda uji yang dilakukan di laboratorium [7]. Bahan campuran beton SCC terdiri dari agregat halus, agregat kasar, semen, superplasticizer dan air [8]. Selanjutnya proses pencampuran beton untuk setiap variasi campuran superplasticizer dengan  menggunakan  pasir  Cilopang  dan  pasir  Cimalaka,  dan  dicetak  dengan cetakan silinder berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Perawatan benda uji dilakukan sebelum pengujian kuat tekan  dan  kuat  tarik  dilakukan  selama  7  hari,  14  hari  dan  28  hari.    SNI  7656-2012  menjadi  acuan  dalam menentukan spesifikasi bahan dan pengujian. Diagram alir digunakan untuk menggambarkan tahapan pada tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1: Diagram Alir Penelitian
Pada penelitian ini Superplasticizer merupakan bahan campuran dalam pembuatan beton. Spesifikasi semen, agregat halus yaitu pasir Cilopang dan pasir Cimalaka merupakan data sekunder [9]. Untuk pembuatan benda uji dan pengujian dilakukan di Laboratorium Teknik Sipil l Institut Teknologi Garut.

## Gambar 2: cairan Superplasticizer
Campuran Superplasticizer yang  digunakan  ialah  1,8%  dari  total  volume  agregat  halus  yaitu  pasir.  Dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1: Variasi Campuran Beton Superplasticizer Variasi Campuran Agregat Halus Superplastcizer 1,8% Pasir Cilopang Superplastcizer 1,8% Pasir Cimalaka

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A.  Hasil Pengujian Bahan Campuran Beton
Kadar lumpur, berat isi, berat jenis, absorpsi, dan modulus kehalusan merupakan pengujian yang dilakukan pada pengujian agregat halus. Data hasil pengujian agregat halus terdapat pada Tabel 2. Pengujian pada agregat kasar dilakukan dengan menguji berat isi, berat jenis, absorpsi, dan keausan. Data yang di dapat dari hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.
1. Agregat Halus
Pengujian yang dilakukan pada agregat halus meliputi: kadar lumpur, berat isi, berat jenis, absorpsi, dan modulus kehalusan. Hasil pengujian yang dilakukan di Laboratorium Institut Teknologi Garut, menunjukan bahwa pasir Cilopang memenuhi standar yang telah ditentukan sesuai dengan ASTM C.33 yang berlaku. Berikut dapat dilihat data pengujian agregat halus:
Tabel 2 Karakteristik Agregat Halus Cilopang
No. Jenis Pengujian Spesifikasi (ASTM C.33) Hasil Pengujian Keterangan 1. Kadar Lumpur <5% 2,45 % Memenuhi 2. Berat Isi - Gembur 1,4 – 2 kg/1 1,402 kg/1 Memenuhi - Padat 1,4 – 2 kg/1 1,592 kg/1 Memenuhi 3. Berat Jenis - BJ. Curah (Bulk) 1,6 – 3,3 2,47 Memenuhi - BJ. SSD 1,6 – 3,3 2,63 Memenuhi - BJ. Apparent 1,6 – 3,3 2,94 Memenuhi 4. Absorpsi <5% 4,6% Memenuhi 5. Modulus Kehalusan 1,5 – 3,8 3,70 Memenuhi

## Tabel 3: Karakteristik Agregat Halus Cimalaka
No. Jenis Pengujian Spesifikasi (ASTM C.33) Hasil Pengujian Keterangan 1. Kadar Lumpur <5% 2,63% Memenuhi 2. Berat Isi - Gembur 1,4 – 2 kg/1 1,74 kg/1 Memenuhi - Padat 1,4 – 2 kg/1 2 kg/1 Memenuhi 3. Berat Jenis - BJ. Curah (Buik) 1,6 – 3,3 1,78 Memenuhi - BJ. SSD 1,6 – 3,3 2,17 Memenuhi - BJ. Apparent 1,6 – 3,3 2,93 Memenuhi 4. Absorpsi <5% 3,10 Memenuhi 5. Modulus Kehalusan 1,5 – 3,8 3,70 Memenuhi

## 2. Agregat Kasar
Kehausan, kadar air, berat jenis, absorpsi, dan berat volume merupakan pengujian pada agregat kasar. Data hasil pengujian di laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Garut, menyatakan  bahwa  batu  pecah dari Garut memenuhi standar yang ada pada ASTM C.33. Berikut karakteristik Agregat Kasar dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 4: Karakteristik Agregat Kasar
No Jenis Pengujian SpesifikasiA STM C.33 Hasil Pengujian Keterangan 1 Berat Isi Gembur Padat 1,4-1,9 1,4-1,9 1,288 Kg/Lt 1,481 Kg/Lt Memenuhi Memenuhi 2 Berat Jenis Bj. Curah (bulk) Bj. SSD Bj. Apparent 1,6-3,2 1,6-3,2 1,6-3,2 1,96 1,99 2,07 Memenuhi Memenuhi Memenuhi 3 Absorpsi 0,2-4 % 1,97% Memenuhi 4 Kehausan <50% 20% Memenuhi

## B.  Campuran Beton
Berdasarkan metode SNI 7656-2012 yang di adopsi dari ACI 211 mengenai perhitungan rancangan campuran beton dilakukan untuk menentukan campuran agregat halus, semen, agregat kasar, dan air yang akan digunakan [10]. Data bahan untuk campuran beton dengan rencana  kekuatan beton f’c 25 MPa pada umur 7, 14, 28 hari dengan nilai slump  flow 650  mm  sampai  dengan 800  mm.    9,75 mm  adalah ukuran nominal agregat  kasar maksimum dengan berat  kering oven  pada kondisi  padat  1481  kg/m3,  semen  yang digunakan adalah  semen dynamix dengan  berat  jenis  2,92.  Rencana  perhitungan  kebutuhan  bahan  yang   digunakan untuk 12 sampel berbentuk silinder, dengan  masing-masing 6 sampel untuk pasir Cilopang dan 6 sampel untuk pasir Cimalaka dan  semua  sampel  menggunakan  campuran Superplasticizer jenis  sika  dengan  campuran  1,8%.  Adapun kebutuhan untuk total 12 sampel beton dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5: Komposisi Campuran Beton Silinder Cilopang
Jenis Bahan Kebutuhan 6 Sample Silinder Air bersih 10,60 kg Semen 21,08 kg Ag. Kasar kering 24,37 kg Ag. Halus kering 27,47 kg Superplasticizer (1,8) 0,19 kg Fly ash (5%) 1,45 kg
Vol. 21; No. 1; 2023; Hal 37-46
Tabel 6 : Komposisi Campuran Beton Silinder Cimalaka
Jenis Bahan Kebutuhan 6 Sample Silinder Air bersih 8,80 Semen 21,08 Ag. Kasar kering 24,37 Ag. Halus kering 24,45 Superplasticizer (1,8) 0.16 Fly ash (5%) 1,29

## C.  Pengujian Slump
Pengujian  pada slump bertujuan untuk  melihat workability adukan  beton  segar  dengan  suatu  kekentalan tertentu. Pengujian slump dilakukan dengan kerucut slump [11]. Berikut data hasil pengujian slump beton dengan benda uji berbentuk balok dan silinder bahwa nilai slump flow untuk beton SCC pasir cilopang sudah memenuhi  standar  SNI  Beton  SCC  yaitu  600  >  SCC  <  800.  Nilai  Slump  Beton  SCC  Silinder  Cimalaka menunjukan bahwa nilai slump flow untuk beton SCC pasir cimalaka sudah memenuhi standar SNI Beton SCC yaitu 600 > SCC < 800.

## D.  Hasil Uji Kuat Tekan dan Tarik Beton SCC dengan campuran Pasir Cilopang
1. Hasil uji kuat tekan beton SCC dengan pasir Cilopang
a. Hasil penguji kuat tekan beton SCC umur 7 hari
Tabel 7: Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton SCC Umur 7 Hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tekan (KN) Hasil (MPa) 7 15 d 30 t 176,63 650 11,56 359,0 17,20 Mpa
Dari  Tabel  7,  menunjukan  sampel  beton  SCC  berdasarkan  hasil  pengujian pada benda uji untuk  beton umur 7 hari yaitu 359.0 dan setelah di konversi menjadi 17,20 MPa.
b. Hasil penguji kuat tekan beton SCC umur 14 hari
Tabel 8: Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton SCC Umur 14 Hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tekan (KN) Hasil (MPa) 14 15 d 30 t 176,63 650 11,48 367,5 17,60
Dari Tabel 8, menunjukan sampel beton SCC berdasarkan hasil pengujian pada benda penguji untuk beton umur 14 hari yaitu 367,5 KN dan setelah di konversi menjadi 17,60 MPa.
c. Hasil penguji kuat tekan beton SCC umur 28 hari
Tabel 9: Hasil Pengujian Tekan Beton SCC Umur 28 Hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tekan (KN) Hasil (MPa) 28 15 d 30 t 176,63 650 11,46 544,2 26,07
Dari Tabel 9, menunjukan sampel beton SCC berdasarkan hasil pengujian pada benda uji untuk beton umur 28 hari yaitu 544,2 KN dan setelah di konversi menjadi 26,07 MPa.
2. Hasil uji Kuat Tarik beton SCC dengan pasir cilopang
a. Hasil uji kuat tarik beton SCC umur 7 hari
Tabel 10: Hasil Pengujian Kuat Tarik Beton SCC Umur 7 Hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tarik (KN) Hasil (MPa) 7 15 d 30 t 176,63 650 11,22 166,30 2,35
Dari  Tabel  10,  menunjukan  sampel  beton  SCC  berdasarkan  hasil  pengujian pada benda penguji untuk beton umur 7 hari yaitu 166,30 KN dan setelah di konversi menjadi 2,35 MPa.
b. Hasil penguji kuat tarik beton SCC umur 14 hari
Tabel 11: Hasil Uji Kuat Tarik Beton SCC Umur 14 Hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tekan (KN) Hasil (MPa) 14 15 d 30 t 176,63 650 11,62 168,3 2,38
Dari Tabel 11, menunjukan sampel beton SCC berdasarkan hasil pengujian pada benda penguji untuk beton umur 14 hari yaitu 168,3 KN dan setelah di konversi menjadi 2,38 MPa.
c. Hasil penguji kuat tarik beton SCC umur 28 hari
Tabel 12: Hasil Pengujian Kuat Tarik Beton SCC Umur 28 Hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tekan (KN) Hasil (MPa) 28 15 d 30 t 176,63 650 11,24 214,1 3,027
Dari Tabel 12, menunjukan sampel beton SCC berdasarkan hasil pengujian pada benda uji untuk beton umur 28 hari yaitu 214,1 KN dan setelah di konversi menjadi 3,027 MPa.

## E.  Hasil Uji Kuat Tekan dan Tarik Beton SCC dengan Campuran Pasir Cimalaka
1. Hasil pengujian kuat tekan beton SCC dengan campuran pasir Cimalaka
a. Hasil pengujian tekan beton SCC umur 7 hari
Tabel 13: Hasil Pengujian Tekan Beton SCC Umur 7 Hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tekan (KN) Hasil (MPa) 7 15 d 30 t 176,63 670 11,36 322,0 15,42
Dari Tabel 13, menunjukan sampel beton SCC berdasarkan hasil pengujian pada benda uji untuk beton umur 7 hari yaitu 322,0 KN dan setelah di konversi menjadi 15,42 MPa.
b. Hasil pengujian tekan beton SCC umur 14 hari Tabel 14: Hasil Pengujian Tekan Beton SCC Umur 14 Hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tekan (KN) Hasil (MPa) 14 15 d 30 t 176,63 670 11,44 344,7 16.51
Dari Tabel 14, menunjukan sampel beton SCC berdasarkan hasil pengujian pada benda uji untuk beton umur 14 hari yaitu 344,7 KN dan setelah di konversi menjadi 16,51 MPa.
c. Hasil pengujian tekan beton SCC umur 28 hari
Tabel 15: Hasil pengujian tekan beton SCC umur 28 hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tekan (KN) Hasil (MPa) 28 15 d 30 t 176,63 670 11,64 484,0 23,21
Dari Tabel 15, menunjukan sampel beton SCC berdasarkan hasil pengujian pada benda uji untuk beton umur 28 hari yaitu 484,0 KN dan setelah di konversi menjadi 23,21 MPa.
2. Hasil uji kuat Tarik beton SCC dengan campuran pasir Cimalaka
a. Hasil uji kuat tarik beton SCC umur 7 hari
Tabel 16: Hasil Uji Kuat Tarik Beton SCC Umur 7 Hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tarik (KN) Hasil (MPa) 7 15 d 30 t 176,63 670 11,46 133,3 1,88
Dari Tabel 16, menunjukan sampel beton SCC berdasarkan hasil pengujian pada benda uji     untuk beton umur 7 hari yaitu 133,3 KN dan setelah di konversi menjadi 1,88 MPa.
b. Hasil uji kuat tarik beton SCC umur 14 hari
Tabel 17: Hasil Uji Kuat Tarik Beton SCC Umur 14 Hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tarik (KN) Hasil (MPa) 14 15 d 30 t 176,63 670 11,58 145,2 2,053
Dari Tabel 17, menunjukan sampel beton SCC berdasarkan hasil pengujian pada benda uji untuk beton umur 14 hari yaitu 145,2 KN dan setelah di konversi menjadi 2,053 MPa.
c. Hasil uji kuat tarik beton SCC umur 28 hari
Tabel 18: Hasil Uji Kuat Tarik Beton SCC Umur 28 Hari
Umur Beton (Hari) Dimensi Luas Nilai Slump Berat Beton Beban Tarik (KN) Hasil (MPa) 28 15 d 30 t 176,63 670 11,84 191,5 2,708
Dari Tabel 18, menunjukan sampel beton SCC berdasarkan hasil pengujian pada benda uji untuk beton umur 28 hari yaitu 191,5 KN dan setelah di konversi menjadi 2,708 MPa.

## F.  Perbandingan Pasir Cilopang dan Pasir Cimalaka
Perbandingan antara pasir Cilopang dengan pasir Cimalaka dapat dilihat dari tabel karakteristik agregat halus [12], kurva kuat tekan beton dan kurva kuat tarik beton.
1. Karakteristik Agregat Halus Pasir Cilopang dan Pasir Cimalaka
Tabel 19: Karakteristik Agregat Halus Pasir Cilopang Dan Pasir Cimalaka No. Jenis Pengujian Hasil Pengujian (Cilopang) Keterangan Hasil Pengujian (Cimalaka) Keterangan 1. Kadar Lumpur 2,45 % Memenuhi 2,63% Memenuhi 2. Berat Isi - Gembur 1,402 kg/1 Memenuhi 1,74 kg/1 Memenuhi - Padat 1,592 kg/1 Memenuhi 2 kg/1 Memenuhi 3. Berat Jenis - BJ. Curah (Bulk) 2,47 Memenuhi 1,78 Memenuhi - BJ. SSD 2,63 Memenuhi 2,17 Memenuhi - BJ. Apparent 2,94 Memenuhi 2,93 Memenuhi 4. Absorpsi 4,6% Memenuhi 0,21 Memenuhi 5. Modulus Kehalusan 3,70 Memenuhi 3,70 Memenuhi

## 2. Grafik Kuat Tekan Beton SCC

## Gambar 3: Kuat Tekan Beton SCC
Pada  Gambar  3,  dapat  disimpulkan  bahwa  beton  SCC  untuk  uji  kuat  tekan  beton  umur  7  hari  untuk campuran pasir Cilopang sebesar 17,20 MPa dan campuran pasir Cimalaka sebesar 15,42 MPa. Beton SCC umur 14 hari untuk campuran pasir Cilopang sebesar 17,60 MPa dan campuran pasir Cimalaka sebesar 16,51 MPa. Beton SCC umur 28 hari untuk campuran pasir Cilopang sebesar 26,07 MPa dan campuran pasir Cimalaka 23,21 MPa. Hasil kurva tersebut menunjukan kenaikan dari umur beton 7 hari ke 14 hari dan  ke  28  hari  untuk  campuran  pasir  Cilopang  terlihat  lebih  signifikan  dibanding  dengan  beton  SCC campuran pasir Cimalaka.

## 3. Grafik Kuat Tarik Beton SCC
Pada  Gambar  4,  dapat  disimpulkan  bahwa  beton  SCC  untuk  uji  kuat  tarik  beton  umur  7  hari  untuk campuran pasir Cilopang sebesar 2,35 MPa dan campuran pasir Cimalaka sebesar 1,88 MPa. Beton SCC umur 14 hari untuk campuran pasir Cilopang sebesar 2,38 MPa dan campuran pasir Cimalaka sebesar 2,05 MPa. Beton SCC umur 28 hari untuk campuran pasir Cilopang sebesar 3,02 MPa dan campuran pasir Cimalaka 2,70 MPa. Hasil kurva tersebut menunjukan kenaikan dari umur beton 7 hari ke 14 hari dan ke 28  hari  untuk  campuran  pasir  Cilopang  lebih  unggul  dibanding  dengan  beton  SCC  campuran  pasir Cimalaka.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil peneltian yang telah dilakukan diperoleh data hasil penelitian pengujian kuat tekan dan kuat tarik beton SCC dengan campuran pasir Cilopang dan pasir Cimalaka serta penambahan superplasticizer 1,8%. Hasil pengujian uji kuat tekan pada beton SCC umur 7 hari dengan campuran pasir Cilopang dengan tambahan superplasticizer 1,8% sebesar 17,20 MPa, dan pada Beton SCC dengan campuran pasir Cimalaka dengan tambahan superplasticizer 1,8% sebesar 15,42 MPa. Hasil pengujian pada beton SCC umur 14 hari dengan campuran pasir Cilopang dengan tambahan superplasticizer 1,8% sebesar 17,60 MPa, dan Beton SCC dengan campuran pasir Cimalaka dengan tambahan superplasticizer 1,8% sebesar 16,51 MPa. Hasil pengujian pada  beton  SCC  umur  28  hari  dengan  campuran  pasir  Cilopang  dengan  tambahan superplasticizer 1,8% sebesar 26,07 MPa, dan pada Beton SCC dengan campuran pasir Cimalaka dengan tambahan superplasticizer 1,8% pada uji kuat tekan sebesar 23,21 MPa.
Hasil pengujian uji kuat tarik pada beton SCC umur 7 hari dengan campuran pasir Cilopang dengan tambahan superplasticizer 1,8% sebesar 2,35 Mpa, dan Beton SCC dengan campuran pasir Cimalaka dengan tambahan superplasticizer 1,8% sebesar 1,88 MPa. Hasil pengujian pada beton SCC umur 14 hari dengan campuran pasir Cilopang  dengan  tambahan superplasticizer 1,8%  sebesar  2,38  MPa.  Beton  SCC  dengan  campuran  pasir Cimalaka dengan tambahan superplasticizer 1,8% sebesar 2,053 MPa. Hasil pengujian pada beton SCC umur 28 hari dengan campuran pasir Cilopang dengan tambahan superplasticizer 1,8% sebesar 3,027 MPa, dan pada Beton SCC dengan campuran pasir Cimalaka dengan tambahan superplasticizer 1,8% sebesar 2,708 MPa.
Dapat  disimpulkan  dari  beton  SCC  yang  berumur  7,  14,  dan  28  hari  dengan  campuran  pasir  Cilopang mendapatkan nilai lebih tinggi pada pengujian kuat tekan dan kuat tarik, dibanding beton SCC campuran pasir Cimalaka dengan hasil yang berbeda dan lebih rendah itu berarti kualitas beton SCC dengan campuran pasir Cilopang lebih baik.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disarankan beberapa hal, yaitu Dalam hal penelitian campuran beton yang data kuat tekannya harus diperoleh dari pengujian sampel benda uji, pembuatan sampel- sampel benda uji harus dilakukan seteliti mungkin didasarkan pada aturan atau tata cara yang benar supaya mendapatkan  hasil  maksimal.  Untuk  penelitian  selanjutnya  bisa  melakukan  pengujian  beton  SCC  dengan campuran superplasticizer menggunakan persentase yang berbeda-beda.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Indah  Prasetiya  Rini,  “Pengaruh  Produktivitas Tenaga  Kerja  Terhadap  Kinerja Waktu  Proyek  Pada Bangunan  Bertingkat,” J.  Infrastruktur ,  vol.  3,  no.  2,  pp.  127–135,  2019,  doi: 10.35814/infrastruktur.v3i2.715.
[2] M. I. Gian, “Perbandingan Penggunaan Pasir Galunggung Dan Pasir Cimalaka Terhadap Nilai Kuat Tekan Beton,” elibrary UNIKOM , 2019, [Online]. Available:
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2517/
[3] R.  Revisdah,  &  Utari,  “Pemanfaatn  Limbah  Keramik  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton,” Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnastek , pp. 1–10, 2018.
[4] F. Yanto Hermansah and A. Sihotang, “RekaRacana: Jurnal Teknik Sipil ©Jurusan Teknik Sipil Itenas
| No Studi Mengenai Pengaruh Ukuran Maksimum Agregat Kasar pada Campuran Beton Memadat Mandiri  (SCC),” J.  Online  Inst.  Teknol.  Nas. ,  vol.  5,  no.  1,  pp.  62–73,  2019,  [Online]. Available: https://www.concretedecor.net
[5] I. A.  P.  Negara,  “Karakteristik  Beton  SCC  Menggunakan  Campuran  Limbah  Plastik  Polyethylene Terephthatalte  dan  Superplasticizer,” Eprints  UNISLA ,  no.  53,  pp.  1–59,  2021,  [Online]. Available: http://eprints.unisla.ac.id/id/eprint/260
[6] M. H. Slat, F. Sondakh, and V. A. Assa, “Pengaruh Penambahan Steel Fibre Pada Komposisi Campuran Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Lentur Beton,” J. Tek. SIPIL Terap. , vol. 4, no. 2, pp. 92–101, 2022, [Online]. Available: http://jurnal.polimdo.ac.id/
[7] Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,” in Metode penelitian kuantitatif dan R&D , Bandung: CV alfabeta, 2014, p. 334.
[8] F. H. Zein, “Analisis Sifata Mekanis Beton SCC menggunakan Bahan Tambah Superplasticizer dengan Pemanfaatan Teknologi High Volume Fly Ash Concrete,” eprints UMS , 2017.
[9] D. S. Kusnadi, “Pengaruh Penambahan Superplasticizer terhadap Campuran Beton yang menggunakan Styrofoam,” J. UNY , vol.
VII,
no. 2, pp. 124–140, 2011,
doi:
https://doi.org/10.21831/inersia.v7i2.3684.
[10]  Y. R. Alkhaly, “Perbandingan Rancangan Campuran Beton berdasarkan SNI 03-2834-2000 dan SNI 7656:2012 pada Mutu Beton 20 MPa,” Teras J. , vol. 6, no. 1, pp. 11–18, 2016, [Online]. Available: https://teras.unimal.ac.id/teras/article/view/67/64
[11]  M.  Ardiansyah,  “Investigasi  Workability  pada  Beton  Segar  dengan  Tambahan  Serat  Daun  Nanas dengan menggunakan Metode Slump Test,” Repos. umsu , 2018.
[12]  S.  H.  Atmaja,  M.  Irwansyah,  P.  T.  Sipil,  F.  Teknik,  and  U.  Asahan,  “Analisa  Kuat  Tekan  Beton menggunakan Agregat Halus Pasir Pantai Bunga dan Pasir Sungai,” BATAS J. Bid. Apl. Tek. Sipil dan Sains , vol.
1, no. 1, pp. 9–18, 2021, [Online]. Available:
http://jurnal.una.ac.id/index.php/batas/article/viewFile/2386/1849